高等学校工業 工業材料/材料の試験と検査
高等学校工業 > 工業材料 > 材料の試験と検査
このテキストは書きかけです。加筆・訂正を行ってくれる協力者をお待ちしています。
機械的性質の試験

(注意:下の画像はフランスの工業規格での画像であり、日本の規格とは少し異なります。)
機械的性質の試験

引張試験(ひっぱりしけん、tension test)とは、試験片を軸方向に引っ張り、その時の応力と伸びの関係を測定して、降伏点や弾性率などを測定する試験である。 (試験方法はJIS Z 2241 参照のこと。) 荷重(あるいは応力)と、伸び(あるいは、ひずみ)をグラフ化して図示したものは、「荷重伸び線図」や「応力ひずみ線図」などと呼ばれる。
機械的性質の試験

力学用語について、引張試験で必要になるものを説明する。
機械的性質の試験

以上のひずみ、応力、ヤング率から、次の基本式を得る。その基本式は、
機械的性質の試験

σ=E*ε
機械的性質の試験

である。この基本式を、フックの法則(Hooke's law)と呼ぶ。
機械的性質の試験

一般にヤング率Eは、金属の固体の場合、常温では定数である。 比例係数のEの呼び名は、ヤング率の他に弾性率や弾性係数とも呼ばれる。
機械的性質の試験

このようなヤング率が定数で、応力とひずみが比例関係にある物体を弾性体と呼ぶ。 目視では金属のばねや、ゴムひもなどが弾性体として確認しやすい。また、目視では分かりづらいが、一般の金属の固体も、ある程度の荷重までに対しては弾性体である。 この文書では、金属の弾性体について主に考えることにする。
機械的性質の試験

試験片はJIS規格により寸法と形状が規定されている。 試験片の形状は、円柱状(断面が円形)、または板状の試験片(断面が長方形状)である。 断面に垂直な軸方向に引っ張り力を加え、そのときのその時の伸び、荷重を測定する。 破断後の伸び、荷重も測定する。 JIS Z 2201-20に試験片の規格がある。
機械的性質の試験

力が弱い場合は弾性変形の範囲なので荷重を取り除くと元に戻るが、ある一定以上の荷重になると、力を除いても元に戻らない。この時の荷重を弾性限度という。
機械的性質の試験

弾性体に外力を加えたとき、応力とひずみとが比例関係を保つことができる応力の最大値を比例限度という。応力-ひずみ線図における直線部分の最大応力。応力が小さい間は、フックの法則が成り立つので、比例関係がみられる。多くの材料について、比例限度と弾性限度は、ほぼ等しい。
機械的性質の試験

弾性限度を超えて荷重をかけ続けて行くと、力を増加しなくても伸びが急激に進む状態になる。このときの荷重を降伏点という。 軟鋼では降伏点がはっきり現れる。
機械的性質の試験

軟鋼やアルミニウムでは、降伏点を明確に示さない、この現象が見られやすい。 このような明確な降伏点を持たない材料では代わりに耐力が用いられる。耐力(proof stress)とは、あらかじめ規定された永久歪みε(通常は0.2%変形と規定)を起こすときの、荷重Fεを原断面積A0で除算した応力値σε(MPa)を耐力という。特に試験ごとの規定のない場合、慣習の通りに0.2%を永久ひずみとした場合の耐力をσ0.2と表す。
機械的性質の試験

硬さ試験(hardness test)について、力学的な硬さの定義には、種々の定義が有る。また定義によって試験方法が異なる。 ここでは、主に構造材や金属材料に用いられる硬さ試験について説明する。
機械的性質の試験

主な硬さ試験を分類すると、
機械的性質の試験

に別れる。
機械的性質の試験

試験片に圧子を押し付けて圧痕の出来づらさから硬さを測定する押し込み硬さ(ビッカース硬さ、ブリネル硬さ、ロックウェル硬さ)と、硬い材料ほど反発が大きいことを利用した反発硬さ(ショア硬さ)の規格がある。 いずれの硬さも専用の試験機で測定する。
機械的性質の試験

四角錐の圧子を押し付けた時の窪みの対角線の幅から算出する硬さ。 対面角θが136°のダイヤモンド4角錐圧子を用いる。くぼみの対角線の長さd(mm)から、窪みの表面積S(mm^2)を得る。荷重F(N)をこの表面積S(mm^2)で除した値から算出する。
機械的性質の試験

HV = 0.102 F/S=0.102*(2F sin / d^2)/(d^2)=0.18909 * F/(d^2)
機械的性質の試験

鋼球または超硬合金の球状の圧子を用いて、押し込み硬さを測定する。 圧子を試験面に押し付け、球面上の窪みをつけた時の試験の力から表面積で除算した値から算出する。 圧子には直径5mmまたは10mmの球圧子を用いる。 基準荷重F(N)を、圧子の直径D mmと窪みの直径d mmより求めた窪みの表面積S mm^2で除した値から算出 する。硬さ記号は、HBSは鋼球子のとき、HBWは超硬合金球子を用いた時のブリネル値。HBSとHBWの数値には、単位は付けない。
機械的性質の試験

HBS(あるいはHBW) = 0.102 F/S
機械的性質の試験

これと
機械的性質の試験

より、よって
機械的性質の試験

HBS(あるいはHBW) = 0.102 F/πD (D-D√(D^2-d^2))
機械的性質の試験

となる。硬さ値は試験荷重と圧子の種類を付して表す。比例係数の0.102は換算係数であり、単位系がN、ニュートン単位であるための換算係数。 単位系が重力単位系で、力がkgf単位のときは、
機械的性質の試験

HBS=F/S
機械的性質の試験

となる。
機械的性質の試験

ロックウェル硬さは、まず試験面(基準面)に基本荷重F0 をかける。次に試験荷重F1 を足したF0 + F1 の力を加え、塑性変形させる。その負荷を基準荷重F0に戻し、この時の基準面からの永久窪みの深さを読み取る。
機械的性質の試験

120°ダイアモンド円錐圧子または鋼球圧子(直径1.5875mmか3.175mm)を用いる。 試験方法は、まず基準荷重を加える。次に試験荷重を加える。再び基準荷重に戻す。前後2回の基準荷重における圧子の深さの差h μmを用いて、 定義式の
機械的性質の試験

HR = 100 - h/0.002
機械的性質の試験

から算出する。 圧子の種類や荷重により、スケールが別れる。
機械的性質の試験

基準荷重が3kgf(=29.42N)のときをロックウェル スーパーフィシャル硬さという。 硬さ記号HR、スケール記号、硬さ値の順に書く。
機械的性質の試験

資料にハンマを落とし、その跳ね上がり高さhから硬さを算出する。 一定の高さh0 からハンマを落とす。
機械的性質の試験

HS=k(h0/h)
機械的性質の試験

hを直接目測するのをC形、hを目盛に表示されるD形がある。 基準試験片を用いる。
機械的性質の試験

試験片にハンマで衝撃を与えて破断させ、その後のハンマの運動エネルギーの減少から、試験片に吸収された運動エネルギーを考え、硬さを算出する試験。材料の靭性、脆性を評価する試験。 中央部に切欠きのある試験片を設置する。JISに規定あり。
機械的性質の試験

試験片については、ノッチと呼ばれる切欠き部が付けられている。ノッチの形状にはUノッチとVノッチがある。試験片はそのノッチの形状によりUノッチ試験片とVノッチ試験片がある。
機械的性質の試験

衝撃試験で主なものに、シャルピー衝撃試験とアイゾット衝撃試験がある。
機械的性質の試験

シャルピー衝撃試験では、試験片に吸収されたエネルギーを、ハンマの最初の高さと振り上がりの高さの位置エネルギーの差と考え、以下のように算出する。
機械的性質の試験

E=WR(cos β-cos α)=mgR cos β-mgR cos α (単位はジュールJ)
機械的性質の試験

W:ハンマの荷重 R:ハンマの回転軸中心から重心までの距離m α:ハンマの持ち上げ角度 β:試験片破断後のハンマの振り上がり角度
機械的性質の試験

シャルピー衝撃値(charpy impact value)は、E=WR(cos β-cos α)を断面積で除した値と定義される。だが、Eの値を、そのまま試験の結果として表示することが多い。
機械的性質の試験

シャルピー衝撃試験では、ノッチ(切欠き)背部より荷重を加える。また試験片を両端で固定する。
機械的性質の試験

1号、2号試験片はアイゾット試験に用いる。 試験片を片側のみ固定する。反対側をノッチの付いている側から衝撃を加える。
機械的性質の試験

曲げ試験(bend test) 。(規格:JIS Z 2248-75など)。 試験片(JIS Z 2204参照)を曲げて、傷などの欠陥の有無を調べることで変形能を調べる。 押し曲げ法、巻付け法、Vブロック法がある。
機械的性質の試験

材料が繰り返し応力を受けると、1回だけの応力で材料が破断する時よりも、小さな応力で破断することが有る。このような繰返し荷重による強度低下の現象を、材料の疲れ(fatigue)といい、その疲労特性を調べる試験が疲れ試験(fatigue test)である。 応力と繰り返し回数を図示したものをS-N曲線(S-N curve)という。S=応力Stress。N=繰り返し回数。
機械的性質の試験

S-N曲線の横軸Nは、対数目盛(10を底とした常用対数)が一般である。
機械的性質の試験

ある限界応力以下では、繰り返し数をいくら増やしても破断しなくなる。しかし無限に試験するのは無理なので便宜上、10回の程度までが繰り返し回数である。 鋼の場合、S-N曲線が10あたりで、応力振幅が水平になり始める。10回で破断しない材料は、それ以上いくら繰り返しても破断しない。この応力を疲労限度(fatigue limit)、疲れ限度、疲労強度などという。 鋼以外の材料では、必ずしも、10回以上で水平になるとは限らない。しかし鋼以外の材料でも、便宜上10回の値を疲労限度とする事が多い。 または、鋼以外の材料の場合、「限度」ではなく疲労強度(fatigue strength)といって、さらに繰り返し回数を併記して「10回 時間強度」というように表現する。疲労強度は、疲労限度が明確に現れない材料の場合は疲労限度の代わりに用いる。
機械的性質の試験

疲れ試験での荷重の加え方は、次の3通りに分けられる。
機械的性質の試験

規格に関しては、金属材料を対象として、
機械的性質の試験

高分子材料を対象として、
機械的性質の試験

が有る。
機械的性質の試験

高温下で試験片に荷重を長時間くわえて変形量を測定する試験である。 試験片が高温の状態だと、降伏点以下の応力でも塑性変形が進む。 試験片に一定の高温度に維持しながら、一定の荷重をかけた時、時間とともに塑性変形が進む。 このような現象をクリープ(creep) という。 低温下では、塑性変形を生じない大きさの荷重でも、同じ荷重でも、ある一定以上の高温下の材料にかけると塑性変形が起きる。 ボイラの鋼管や、タービンブレード、自動車などのエンジン、化学装置などでは、このクリープが問題になる。
機械的性質の試験

鉄鋼ではおよそ400°C以上でクリープが起こる。金属材料では引張クリープについてJIS Z 2271-81で規定している。
機械的性質の試験

クリープ試験で、時間とひずみの関係を図示したもの。
機械的性質の試験

薄金属板のプレス成形性をシミュレート。JIS Z 2247-77
機械的性質の試験

薄鋼板のプレス成形性をシミュレート。JIS Z 2249-63
機械的性質の試験

全ひずみを一定に保った時の、荷重の時間的な低下を測定。JIS Z 2276-75
組織観察

(英:High temperature microscopes、またはoptical hot stage microscopyなど)
組織観察

常温以上での温度における組織を観察する顕微鏡である。 試料の酸化防止のため、真空装置が付けられる。真空炉の石英窓を通して試料を観察する。
組織観察

鋼材、Ni、Coなどの強磁性体に対して用いられる検査法。 試験片に欠陥があると、その欠陥箇所では、周囲の欠陥のない場所との磁場の違いが観測される。 そのため、磁粉を散布して、磁力線を観測する。 磁粉の材質は、酸化鉄粉や純鉄粉が用いられる。 磁粉の散布方法は乾燥した磁粉をふりかける乾式法と、水または油に磁粉を混濁させた湿式法とが有る。
組織観察

試験片を磁化させ、感応コイルで磁場を測定する。欠陥があれば、磁場の差となり現れるので、それを利用した検査方法。
組織観察

欠陥部は健全な素地と吸収率に差がある。なので、放射線透過写真により、欠陥を測定する。
組織観察

交流電流を金属に近づけると、渦電流が生じる。材料に欠陥があると、この渦電流に差が現れるので、これを利用した検査方法。
組織観察

(規格:JIS Z 2345「超音波探傷用標準試験片」、JIS Z 2352「超音波探傷装置の性能測定方法」) 音波は弾性係数の異なる場所で反射をする。欠陥があれば、そこは無欠陥の素地と弾性係数が異なるので、音波が反射する。 したがって、欠陥があると、超音波の分布が変わる。これを利用する。